실리콘 웨이퍼 에 상기 실시 예 1 내지 4 에서 제조 된 항균성 고 흡수성 수지 를 1 내지 5 wt % 로 클로로포름 에 녹인 후 3000 rpm 으로 30 초간 스핀 코팅 하 고 , 24 시간 동안 클로로포름 을 증발 시켜 항균성 고 흡수성 수지 샘플 을 얻 었 다 . 로딩 단계 로서 상기 샘플 을 페트리 디쉬 에 옮겨 담 고 그 위 에 106 CFU / ml 박테리아 용액 100 μ l 를 떨어트린 후 이 를 OHP 필름 으로 덮 어 주 었 다 . 물 에 적신 휴지 를 깔 아 박테리아 용액 이 증발 하 지 않 을 정도 로 습도 를 맞춘 배양 용기 에 로딩 샘플 을 넣 고 , 37 ℃ 로 설정 된 진탕 배양기 ( shaking incubator ) 에서 24 시간 동안 박테리아 를 배양 했 다 . 배양 이 끝나 고 나 서 , OHP 필름 을 떼 어 내 고 필름 과 샘플 에 남 아 있 는 박테리아 용액 을 염화나트륨 용액 900 μ l 를 이용 해 여러 번 반복 해서 씻 어 줌 으로써 박테리아 가 용액 에 분산 되 어 나올 수 있 도록 하 였 다 . 이러 한 워싱 과정 이 끝나 면 항균성 0 % 를 가정 했 을 때 , 이론 적 으로 페트리 디쉬 위 에 는 105 CFU / ml 의 용액 이 남 는다 . 워싱 후 박테리아 가 분산 되 어 있 는 용액 을 채취 해서 102 , 103 CFU / ml 용액 을 만들 고 Agar 배지 위 에 100 μ l 씩 떨어뜨린 다음 , 유리 스프레더 를 이용 해서 배지 위 에 잘 퍼트 려 준 후 이 를 37 ℃ 로 설정 된 배양기 에 넣 어 18 시간 동안 배양 시켰 다 . 배양 이 끝나 고 Agar 배지 위 에 자란 박테리아 콜로니 수 를 세어 항균성 의 유무 및 세기 를 확인 하 였으며 , N - Cardanol , N - PDP , N - NP 는 약 100 % 의 항균성 을 나타내 었 고 , N - CNSL 은 약 95 % 의 항균성 을 나타내 었 다 ( 도 4 ) .